( 
1784- <^^^-^- Febr. Mar t 6i 
4) Zeolith-glafct (4. D.) ' vlHe pä koppar- 
ikSl ej biiFva tly tände, men 
5) Samma glas i del, med Bly-glar -| Borax 
i del och Temi-afiia, -|, val famiiianrirne och Itruk- 
ne på alla förut nyttjade koppa r-fkålar, (mälte 
ganfka qiiickt och gjorde de förre emaljerna 
,åfven flytande, med en jåmn och vacker gla- 
;lur, h varunder kopparen hår och dår med 
gröna fiåckar blifvit uplöit. Knif gjorde den- 
^na emalje foga fl:ada, men af ättika bief gla- 
furen under kokning angripen- 
6) Denna fllla emalje-compofition , rifven 
■ med Smales^ gaf bäde på jårn och koppar-fkäl, 
'Vacker blä färg med glånlande och hård yta* 
Zeolithen tycktes fäiedes för emalje-glas på 
deffe metaller, blifva en nyttig tilifats. . 
ZcoUthcns förhållande fa Vata Vagcn, 
7. Zeolithen forhäller lig med de tre for- 
fta mineral-fyrorna derutinnan lika, nemligen, 
at han pulfveriferad drager fyrorria til lig, dä 
ej mera tilflås ån fom endaft val betåcker pulf- 
ret och at han dermed fedan fvåller ut och 
ftelnar til et gelée, få at glafet, hvaruti mas- 
fan år, utan fara at något utrinner, kan vån- 
das up och ned, Acidum nitri fumans angriper 
Zeolith-pulfret fortafl: och fvåiler dermed an- 
fenligen , dernäft acidum Salis. Concentrerad 
vitriol-fyra behöfver långfia tiden innan nå- 
gon förändring (könjes på pulfret. 
Med rä Zeolithen har uti ingendera fyran 
någon klar gelatina kunnat erhållas, men af, 
roffad Zeolith, lagd uti ungefärligen dubbelt 
diluerad Sakpetter -fyra, har forlt upkommit 
